A LA RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE DU BISMUTH. 9333 
On peut déduire ce même résultat des valeurs obte- 
nues par Henderson avec une spirale préparée par la 
maison Hartmann et Braun, à l’aide du bismuth élec- 
trolysé suivant la méthode de Lenard. Le tableau que je 
donne à la fin de ce travail contient les divers coefficients 
de température que j'ai calculés avec les résistances 
électriques trouvées par Henderson. 
L'influence du magnétisme et le coefficient de tempé- 
rature sont à peu près les mêmes dans mes expériences 
et dans celles de Lenard, mais les résistivités sont un peu 
différentes. 
Le docteur G. Vassura a examiné le métal le plus 
pur de la fabrique de produits chimiques Trommsdortff. 
Ila déterminé par l'analyse spectrale la présence du 
plomb, du cuivre et du sodium; le plomb surtout s’y 
trouvait en grande quantité. Aussi la résistivité à 0° 
était 129,110 X 10° c’est-à-dire plus élevée que celle 
de mon bismuth électrolysé, comme on l'a d’ailleurs 
trouvé pour tous les produits impurs étudiés. 
J. Dewar et J. A. Fleming ont examiné des bis- 
muths purs préparés par les procédés chimiques et le 
bismuth électrolysé par la méthode de Lenard qui leur 
avait été fourni par la maison Hartmann et Braun. La 
pureté du métal électrolysé a été vérifiée par l'examen au 
spectroscope. Pour les bismuths « analytiquement » 
purs, les courbes qui expriment la variation de la résis- 
tivité avec la température entre + 100° et — 235° pré- 
sentent un minimum ou deux courbures différentes. Le 
bismuth électrolysé, au contraire, comme tous les métaux 
purs, donne lieu à une diminution continue de la résis- 
1 Il Nuovo Cimento, 32 série,tome 31, p. 27, 31 et 51: 1892. 
